将合金 在共晶温度以下的一系列温度(由高到低)逐次进行长时间的等温保温,可 使合金达到平衡状态。当将共晶合金进行次种处理时, 相与 相的相对含量 始终不变;但含 B25%的合金在处理过程中却有 相与 相的相对含量的逐次 变化。试解释这一现象。 试根据下列数据绘制概略的金钒相图:金的熔点为1064;钒的熔点为1929。金和钒可形成中间相 。钒在金中的固溶体 ,室温下的溶解度为25%。合金 系有两个包晶反应: 10. 试根据下列数据绘制概略的钼铼相图:钼的熔点为2623;铼的熔点为3186。 表示钼基固溶体,表示铼基固溶体。钼和铼可形成中间相 ,它们的分子式依次为 。钼铼系具有下列恒温反应:11. 计算铁碳合金中二次渗碳体和三次渗碳体的最大可能含量。 12. 计算含碳3%的铁碳合金按亚稳定系统冷却到室温后组织中珠光体、二次渗 碳体和莱氏的相对百分含量。 13. 计算莱氏体中共晶渗碳体和二次渗碳体的含量。 14. 作含碳0.2%钢的冷却曲线,绘制1496、1494、912、750、725 及20下的组织示意图。 计算含碳4%的铁碳合金按亚稳定系冷却到室温后组织中的珠光体,二次渗碳体和莱氏体的相对含量,并计算珠光体中渗碳体和铁素体及莱氏体中二次 渗碳体,共晶渗碳体与共析渗碳体所占的百分量。 厚20mm的共析钢板在强脱碳性气体中加热至930和780两种温度,并长时间保温,然后缓慢冷至室温,试画出钢板从表面至心部的组织示意图, 并解释之。 将两块含碳0.2%的钢试样加热至930保温3h后,其中一块以极缓慢的冷 速,另一块以极快的速度同时冷至800,试问刚到800时两种状态的相内 和相界处碳浓度的变化情况,并用图示说明。 的水平圆筒模具内,加热熔化及采用定向顺序凝固方式,并使液相完全混合及界面以平直状生长。